i6 



J. H. L. VOGT. 



M.-N. Kl. 



Fallen, welches durch die Zeitperioden für die Intervalle 1200 — 1150°, 

 1 1 50 — 1100° u. s. w. erleuchtet wird. 



Während der Abkühlung 137 1 — 1336° befand sich die ganze Masse 

 im flüssigen Zustande; dann fing die Erstarrung an der Oberfläche und 

 längs den Tiegelseiten an, während der innere Teil noch völlig schmel- 

 zend war. In dieser Erstarrungsperiode wurde die latente Schmelzwärme 

 frei, und hierdurch wurde die Abkühlung verlangsamt. — Die Erstarrung 

 findet zonenweise von aussen nach innen statt (s. Fig. 3). Als die äusserste 

 Zone — oder die äussersten Zonen — von der flüssigen zu der festen Phase 

 überging, hielt sich die Temperatur an der Platin : Platin-Rhodium-* 

 Lötstelle anfangs während nicht w-eniger als 18.7 Minuten konstant 

 (oder beinahe konstant, nämlich mit einer Abnahme von nur 6°), o: aie 

 durch Ausstrahlung verlorene Wärmemenge- wurde durch die latente 

 Wärme der sich ausscheidenfien äusseren Zonen gedeckt, und die innere 

 Masse hielt sich bei einer Temperatur nicht unwesentlich oberhalb des 

 Schmelzpunktes. Während der weiter fortschreitenden Erstarrung wurden 

 die äusseren Zonen unterhalb des Schmelzpunktes abgekühlt, und die 

 Temperatur nahm durch die ganze Masse nach und nach ab, doch 

 anfangs verhältnismässig langsam, nämlich so lange bis der letzte Rest 

 der flüssigen Phase seine latente Schmelzwärme abgegeben hatte, 



Fi?- 4- 

 Die Abkühlungskurve von CaMgSi^O^, von 1371° bis zu 960°, während 74 Minuten. 



16 Ifl Minuten 



Von 1330 bis 1200° zeigt die 

 Temperatur-Kurve einen kon- 

 kaven, von 1200° und weiter 

 herab dagegen einen 

 konvexen Verlauf. 

 Hätte keine 

 latente 

 Schmelz- 



1260 )- 



4 Minuten 



warme existiert, — 

 oder hätte der Schmelzpunkt 

 z, B. bei 1400° oder darüber ge- 

 legen, — so sollte die Abkühlung 

 1200 — 1250° und 1250—1300° zufolge 

 Extrapolation (siehe hierüber unten 

 ungefähr 4.6 und 4.4 Minuten gedauert haben; 

 statt dessen finden wir bezw. 6.2 und 8.7 Minuten, 

 Der Inflexionspunkt der zwei Kurventeile bezeichnet 

 denjenigen Augenblick, in welchem der letzte Rest der ' 



latenten Schmelzwärme abgegeben wurde, also den Schmelz- 

 punkt. — Dieser Inflexionspunkt lässt sich im vorliegenden 



16 18 20 22 2i 

 |I060"I 



